标题：瓷松
简介
瓷松:英文名称procelain turquoise 一种具有纯正均匀的天蓝色、细密、坚实、抛光后光洁似瓷的绿松石,是质地最硬的绿松石，硬度为5.5~6。因打出的断口近似贝壳状，抛光后的光泽质感均很似瓷器，故得名。是绿松石中的优质品，主要用作首饰。与波斯绿松石的一等品相当。通常颜色为纯正的天蓝色，是绿松石中最上品。
绿松石
中文名称：绿松石又称松石、土耳其玉、突厥玉
英文名称：Turquoise 
化学分子式：CuAl6(PO4)4(OH)8·5H2O 
绿松石因所含元素的不同，颜色有差异，多呈天蓝色、淡蓝色、绿蓝色、绿色、带绿的苍白色。含铜的氧化物时呈蓝色，含铁的氧化物时呈绿色，色彩是影响绿松石质量的重要因素。 
绿松石以天蓝色的瓷松，犹如上釉的瓷器为最优。如有不规则的铁线，则其品质就较差了。白色绿松石的价值较之蓝、绿色的要低。在块体中有铁质“黑线”的称为“铁线绿松石”，在国外则称“蓝缟松石”。 
又名绿宝石，松石，因其色、形似碧绿的松果而得名，是世界上稀有的贵宝石品种之一，因其通过土耳其输入欧洲各国，故有“土耳其玉”之称，亦称“突厥玉”。 绿松石制品现已成为重要的收藏品，是一种次生矿物，由含铜、铝、磷的地下水在早期花岗岩石中淋滤而成，在近地表的矿脉中沉淀形成结核，被岩脉的基质所包裹。绿松石是最早用作饰物的矿物品种。 
  瓷松绿松石是铜和铝的磷酸盐矿物集合体，以不透明的蔚蓝色最具特色。也有淡蓝、蓝绿、绿、浅绿、黄绿、灰绿、苍白色等色。一般硬度5~6，密度2.6~2.9，折射率约1.62。长波紫外光下，可发淡绿到蓝色的荧光。绿松石质地不很均匀，颜色有深有浅，甚至含浅色条纹、斑点以及褐黑色的铁线。致密程度也有较大差别，孔隙多者疏松，少则致密坚硬。抛光后具柔和的玻璃光泽至蜡状光泽。优质品经抛光后好似上了釉的瓷器，故称谓“瓷松石”。绿松石也有缺点，那就是绿松石受热易褪色，也容易受强酸腐蚀变色。此外硬度越低的绿松石孔隙越发育，越具有吸水性和易碎的缺陷，因而油渍、污渍、汗渍、化妆品、茶水、铁锈等均有可能顺孔隙进入，导致难以去除的色变。绿松石是一种较为娇贵的玉石品种。无论是加工过程，或是使用过程均需备加爱惜。但只要保持清洁干净，不受高温和强力碰撞，应该不会有问题的。 
绿松石经过现代矿物学研究是一种含水的铜铝磷酸盐，归类于磷酸盐矿物。这是一种水流沉淀生成的矿物。绿松石在液态浸流沉淀生成的过程中颜色从蓝、绿色到浅绿、浅黄色。硬度因成矿过程中结晶压力和后期压力和风化条件导至差异较大，绿松石在现代宝玉石鉴定分类中被列为半宝石，其中蓝色的为贵重首饰石品种，蓝色及蓝绿色翠绿等色彩纯正，结构致密者皆可为高端艺术雕刻的首选，绿松石因其绝美的色泽是一种东西方传承共赏的宝玉石。
物理特性
形态：三斜晶系，隐晶质，少见微小晶体，只有在显微镜下才能见到。 
断口：贝壳状到粒状（与孔系度有关）。 
硬度：致密块状者摩氏硬度为5~6，孔系度大者摩氏硬度较小。 
韧性：白垩状者韧性小，易断裂，致密者韧性好。 
条痕：白色或绿色。 
相对密度：2.4~1.9，标准值为避免。76 
透明度：通常不透明。 
光泽：抛光面为油脂玻璃光泽，断口上为油脂暗淡光泽。 
包裹体：常有黑色斑点或黑色线状褐矿或其他氧化铁包裹物。 
折射率：N8=1.65,NM=1.62,NP=1.61。由于绿松石常呈绿色集合体，在宝石折射仪上只有一个读数，平均值约为1.62。 
双折射率：晶体双折射率（DR）强，DR=0.040。但在宝石学测试中并无显示。 
光学特性：晶体二轴晶正光性，2Y=40。由于绿松石通常不透明，所以不能提供宝石学测试数据。 
颜色：天蓝色，极具特征性，以至于成了一种标准色----绿松石色。其余有深蓝、淡蓝、湖水蓝、蓝绿、苹果绿、黄绿、浅黄、浅灰色。铜导致了蓝色，铁在化学成分中可以替代部分铝，使绿松石呈现绿色，水的含量也影响着蓝色的色调。 
吸收光谱：在强的反射光下，偶尔可见两条中等至微弱的蓝区432纳米和420纳米吸收带，有时在460纳米处可见模糊不清的吸收带。 
发光性：在紫外线长照射下有淡黄绿色到蓝色的荧光，短波荧光不明显。X射线照射下也无明显的发光现象。 
热学性质：遇热通常会爆裂成碎片，变为褐色，火焰下呈绿色。 
酸：在盐酸中溶解很慢。
品种分类
综述绿松石通常按产地、颜色、光泽、质地、结构和构造对其分类，而许多分类又或多或少的引申为绿松石的质量等级，因而带有等级意义。 按颜色分类A、蓝色绿松石（Blue turquoise)：蓝色，不透明块体，有时为暗蓝色； 
B、浅蓝色绿松石(Pala blue turquoise)：浅蓝色，不透明块体； 
C、蓝绿色绿松石（Blue-green turquoise)：蓝绿色，不透明块体； 
D、绿色绿松石（Green turquoise)：绿色，不透明块体； 
E、黄绿色绿松石(Yellow-green turquoise)：黄绿色，不透明块体； 
F、浅绿色绿松石（Greenish turquoise)：浅绿色，不透明块体。 按结构、构造、光泽和质地分A、透明绿松石：指透明的绿松石晶体。极罕见，仅产与美国弗吉尼亚州，琢磨后的透明宝石重量不到1 克拉； 
B、块状绿松石：指致密块状的绿松石，它们色泽艳丽，质地细腻，坚韧而光洁，为玉雕的主要材料，相当常见； 
C、结核状绿松石：指呈球形、椭球形、葡萄形、枕形等形态的绿松石，结核大小悬殊； 
D、蓝缟绿松石：也称为"花边绿松石"，指因铁质的存在而形成的具有蜘蛛网状花纹的绿松石； 
E、铁线绿松石：指表层具有纤细的铁黑色花线的绿松石； 
F、瓷松石：指呈天蓝色、质地致密坚韧，破碎后断口如瓷器断口，异常光亮的绿松石，质量好； 
G、脉状绿松石:指呈脉状、赋存于围岩破碎带中的绿松石； 
H、斑杂状绿松石：指因含有高岭石和褐铁矿等物质而呈现的斑点状、星点状构造的绿松石，质量较差； 
I、面松：指质地不坚的绿松石，断口呈粒状，硬度小，用指甲能刻划。有的块料可用； 
J、泡松：指比面松还软的绿松石，为劣等品，不能用做玉雕材料。但现在这种绿松石经过人工着色、注胶处理，已成为一种优化绿松石品种。 按产地分A、湖北绿松石：产自中国鄂西北的绿松石，古称"荆州石"或"襄阳甸子。湖北绿松石产量大，质量优，享誉中外，主要分布在鄂西北的郧县、竹山、郧西等地，矿山位于武当山脉的西端、汉水以南的部分区域内。 
B、尼沙普尔绿松石：产自伊朗北部阿里米塞尔山上的尼沙普尔地区。我国古称"回回甸子"，日本等国称"东方绿松石"。 
C、西奈绿松石：位于西奈半岛，是世界最古老的绿松石矿山。 
D、美国绿松石：产自美国西南各州，特别是亚利桑那州最为丰富。 
按产地分还有埃及绿松石、智利绿松石、澳大利亚绿松石，等等。然而有些产地名称，不仅仅代表产地，同时还代表和指示绿松石的质量等级，故这些名称也具有质量等级意义。国内绿松石等级根据颜色、光泽、质地和块度，我国工艺美术界一般将绿松石划分为三个等级： 
（1）一级绿松石：呈鲜艳的天蓝色，颜色纯正、均匀，光泽强，半透明至微透明，表面有玻璃感。质地致密、细腻、坚韧，无铁线或其他缺陷，块度大。 
（2） 二级绿松石：呈深蓝、蓝绿、翠绿色，光泽较强，微透明。质地坚韧，铁线或其他缺陷很少，块度中等。 
（3）三级绿松石：呈浅蓝或蓝白，浅黄绿等色，光泽较差，质地比较僵硬，铁线明显，或白脑、筋、糠心等缺陷较多，块度大小不等。国外绿松石等级国外根据绿松石的颜色、透明度以及杂质分布的特征将绿松石分为四个等级，这些等级有时用一些地名来表示，这里的名称仅用与质量等级，并不指示地理产地。 
（1）一级品 
一级品包括以下三种不同结构的绿松石 
A、最上等的绿松石呈强-中等的蓝色，颜色柔和而均匀 
，没有暗色或浅蓝色斑点，没有铁线，强光泽和半透明使绿松石表面有玻璃感。绿松石孔隙度小，相对密度较大。这个等级很少见，常见于波斯出产的松石，故商业上成为波斯级； 
B、颜色和质地匀为上等，但绿松石表面有一种诱人的蜘蛛网花纹，这时铁构成的象线一样细的线条网格。这种绿松石常成为波斯蜘蛛网绿松石； 
C、颜色和质地匀为上等，但绿松石含有不同数量和形式的铁线，铁线的数量、颜色和分布使铁线绿松石的等级变化很大，而其吸引人的程度是划分等级的原则之一。这种类型成为波斯级铁线绿松石。 
（2）二级品 
二级品按其结构分为下列三种： 
A、这个等级是浅蓝色，不如波斯级颜色鲜艳。透明度也比波斯级差，不透明或微透明，光泽不够强，结构呈斑状，带有略浅或略暗的区域，多数没有铁线； 
B、颜色和质地同级，表面有细的蜘蛛网； 
C、颜色和质地同级，含有不同数量和形式的铁线。 
二级品商业上称为美洲级，美国松石和墨西哥松石等，这些名称都不具有产地意义。 
（3）三级品 
呈现蓝色或蓝绿色，通常是从一级品中挑选下来的，它比美国松石致密，但颜色不讨人喜欢，所以很少趋近二级品。贴线多的下等品销路不大。商业上称为埃及级。 
（4）四级品 
呈浅色或深色的黄绿色，铁线更多，是劣等品,价值极小,商业上称为阿富汗级 绿松石作为宝石是以颜色为其主要特征的，工艺美术上要求绿松石具有标准的天蓝色。其次是深蓝和蓝绿色，光泽强，半透明，质地细腻，致密块大，光洁无裂，无白脑、筋、糠心、炸性及其他缺陷。有黑色花纹者，要求花纹边界清晰无间隙。至于透明的小晶体，则是罕见的绿松石精品，重量达0.6克拉即可琢磨成刻面型宝石。 
白脑：指在天蓝或蓝绿底色上存在的白色或月白色的星点或斑点。这时候由石英、方解石等矿物造成的。白脑的存在会大大降低绿松石的质量。筋：指具有细脉白脑的绿松石。糠心：指绿松石的外层为瓷松，而内心为灰褐色。灰褐色为绿松石的一大忌，故严重影响其质量。炸性：指绿松石在加工过程中易于自然裂开的性能。